( 7" ) 

 cristallisation par la voie sche, qui m'a permis de reproduire, l'tat de 

 cristaux parfaits, plusieurs espces minrales infusibles la temprature de 

 nos fourneaux. J'avais employ, pour en dissoudre les lments, divers 

 fondants volatils de hautes tempratures, tels que l'acide borique, le bo- 

 rax, les phosphates acides, alcalins. J'ai pens qu'on pourrait obtenir de 

 nouvelles sries de composs en se servant, au lieu de fondants acides, de 

 fondants alcalins, tels que les carbonates de potasse et de soude, qu'on 

 emploie si souvent, dans les analyses minrales, pour dissoudre par la voie 

 sche les substances inattaquables par les acides. Ces corps prsentent, 

 comme l'acide borique, cette double proprit, d'tre liquides des temp- 

 ratures qu'on obtient aisment dans nos fourneaux, de dissoudre un grand 

 nombre d'oxydes mtalliques, et de se volatiliser en entier dans des vases 

 ouverts, des tempratures un peu suprieures la temprature de leur fu- 

 sion. Les premires expriences que j'ai faites dans cette direction ayant 

 trs-bien russi, je viens aujourd'hui communiquer leurs rsultats 

 l'Acadmie. 



Quand on expose une haute temprature, dans une capsule de pla- 

 tine, un mlange de silice et de magnsie dan s les proportions qui consti- 

 tuent le bisilicate avec du carbonate de potasse, on obtient, aprs quelques 

 jours, une masse vitreuse, parfaitement liquide, au fond de laquelle se d-, 

 veloppent des cristaux trs-diaphanes et incolores. On les isole aisment de 

 la masse fondue, en traitant celle-ci par les acides faibles et la potasse li- 

 quide qui dissolvent le verre sans attaquer les cristaux. On reconnat ais- 

 ment ceux-ci pour du pridot. J'ai pu les dterminer et en mesurer les angles. 

 La face g' est trs-dveloppe, les autres facettes que j'y ai reconnues sont 



les faces e 2 , e* , g 3 , h* , a* ; les angles mesurs diffrent peine de quelques 

 minutes de ceux qui ont t obtenus avec les cristaux naturels. 



On voit que dans cette raction la moiti de la silice se spare pour 

 former avec la magnsie une combinaison infusible; la matire vitreuse 

 attaquable par les acides renferme encore de la magnsie ; une grande 

 partie de la potasse a t volatilise. 



On peut prparer par des moyens analogues le titanate de chaux 

 TiO. Ca O cristallis en cubes lgrement tronqus sur les artes; la combi- 

 naison se spare lentement, par l'action des acides faibles, de la matire 

 vitreuse au sein de laquelle elle s'est forme; sa densit = 4> 10 > e h*e est 

 identique l'espce minrale laquelle M. G. Rose a donn le nom de 



94-' 



